144 



W. H. Schramm. 



Das Ergebnis war, dass in allen vergrauten Holzoberflächon, die 

 geprüft wurden, Eisen gefunden wurde, in den Oberflächenschichten 

 nur vergilbter oder gebräunter Hölzer aber nicht oder nur in verhältnis- 

 mässig weit geringeren Mengen. Nur vergilbte oder gebräunte Hölzer 

 werden durch Behandlung mit Oxalsäureliisung auch nicht heller. 



r>ie Frage nach der Herkunft des Eisens bietet gar keine Schwierig- 

 keiten. Dort, wo Nägel im Holze stecken, können diese als Quelle für 

 das Eisen angesehen werden. Die Eisenlösung, die sich durch Ein- 

 wirkung der Nässe auf die Nägel bildet, wird nicht nur durch elas 

 Herabrinnen der Flüssigkeit über die Oberfläche des Holzes, sondern 

 offenbar auch durch Membrandiffusion im Holze verbreitet. Man kann 

 dies daraus schliessen, dass die graugefärbten Holzteile nicht nur unttM-- 

 halb, sondern auch oberhalb der Nagelköpfe zu finden sind, und dass 

 auch dort, wo das Holz mit den Längsseiten wagorecht angebracht 

 wurde, die grauen Stellen sich in der Längsrichtung der Fasern weiter 

 ausdehnen, als quer zu derselben. 



Im späteren Stadium der Vergrauung, in dem das Holz bereits 

 mit einem Filz von Zellulosefasern bedeckt ist und infolgedessen Flüssig- 

 keiten gierig aufsaugt und auf seiner Oberfläche verbreitet, bietet der 

 Gedanke an die BeffUxlerung der Eisenlösung gewiss gar keine Schwierig- 

 keiten mehr. Durch diese starke Wasseraufsaugefähigkeit erklärt sich 

 auch z. T. die Erscheinung, dass vergraute Hölzer im nassen Zustande 

 verhältnismässig viel dunkler erscheinen als unvergraute. Das Wasser 

 dringt tiefer in das Holz ein und die Schicht, innerhalb welcher Licht 

 nicht reflektiert wird, ist viel tiefer. Hierzu kommt nun allerdings noch 

 der Umstand, dass der Filz von Zollulosefasern im trockenen Zustande 

 weit mehr weisses Licht zurückwirft als die Oberfläche unvergrauten 

 Holzes, im nassen Zustande aber überhaupt fast keines, da alle Zwischen- 

 räume mit einer Flüssigkeit ausgefüllt sind, die das Licht fast ebenso 

 bricht, wie die Zellulosefasern. 



Eine zweite Quelle für das Eisen ist dann der Staub; dass dieser 

 an allen Orten Eisen enthält ist wohl sicher. Der starke Eisengehalt 

 des auf den Hölzern liegenden Staubes wurde auch wiederholt nach- 

 gewiesen. Schliesslich wäre daran zu denken, dass auch das in dem 

 Holz selbst enthaltene Eisen durch chemischen Abbau der Holzfasern 

 zur Wirkung gelangen könnte. Ob letzteres stattfindet oder nicht, Hesse 

 sich nur dadurch mit Sicherheit entscheiden, dass man Hölzer unter 

 sorgfältigem Ausschluss alles von aussen kommenden Eisens vergrauen 

 liesse. 



Der Umstand, dass es vergraute Hölzer gibt, die fast weiss sind 

 und erst nach Bestreichen mit Eisensalzlösungen sich grau färben. 



